890 Gesanitsitzuug \ 27. November 191!» 



war die Möglichkeil gegeben, auch b.ei diesem Material Reflexions- 

 messungcn mit polarisierter Strahlung für den ordentlichen und außer- 

 ordentlichen Strahl anzustellen. Leider war die Faserrichtung an ver- 

 schiedenen Stellen der Platte nicht die gleiche, sondern die Fasern 

 bildeten ein System von geradlinigen Strahlen, welche von einem in 

 der Plattenebene gelegenen Zentrum aus divergierten. Durch geeignete 

 Blendung wurde erreicht, daß in dein bei der Reflexion wirksamen 

 Teil der Plattenoberfläche die Randfasern gegen die Mittelfasern Winkel 

 von nicht mehr als i8° bildeten. Immerhin hat dieser mangelnde 

 Parallelismus der Fasern zur Folge, daß die Unterschiede in dem Ver- 

 halten des ordentlichen und außerordentlichen Strahles in Wirklichkeit 

 größer sind, als sie bei unseren Messungen erscheinen. Fig. 4 zeigt 

 die ermittelten Kurven. Sie sind den für Eisenspat erhaltenen sehr 

 ähnlich. Auch hier besitzt der ordentliche Strahl bei 33 und 35 \j. 

 d entlieh ausgeprägte Maxima, der außerordentliche ein sehwaches 

 Maximum bei 31 \x und ein sehr starkes bei 56 u, in welchem das 

 Reflexionsvermögen über 80 Prozent erreicht. Die Reflexionsinaxima 

 iles Zinkspats erscheinen gegenüber denjenigen des Eisenspats in ihrer 

 Wellenlänge um etwa 10 Prozent nach Seite der langen Wellen ver- 

 schoben. Von 94 \x ab ist ein Unterschied zwischen dem Reflexions- 

 vermögen für den ordentlichen und außerordentlichen Strahl kaum 

 zu erkennen. 



Wir sind genötigt, hier die Frage zu erörtern, ob nicht die Faser- 

 struktur als solche einen Einfluß auf den beobachteten Dichroismus 

 ausübt. In der Tat müßte auch ein vollkommen isotropes Medium 

 mit einseitiger makroskopischer Struktur, etwa ein geritztes Glasgitter, 

 den parallel der Vorzugsrichtung schwingenden Strahl stärker reflek- 

 tieren als den senkrecht hierzu schwingenden. Es ist daher nicht aus- 

 geschlossen, daß für den senkrecht zur Faserrichtung schwingenden 

 ordentlichen Strahl des Zinkspats alle Reflexionsvermögen etwas zu 

 klein und für den außerordentlichen Strahl entsprechend zu groß ge- 

 messen worden sind, doch sind diese Fehler nach den an gläsernen 

 Ritzgittern gemachten Erfahrungen nur gering, insbesondere in dem 

 kurzwelligeren Teile des Spektrunis. 



Natriumtrikalium-Sulfat, NaK 3 (S0 4 ) a und Kalium-Lithium- 

 Sulfat, KLiS0 4 . 

 Die beiden Doppelsalze zeigen, wie die Kurven der Figur 9 er- 

 kennen lassen, in ihrem optischen Verhalten innerhalb des untersuch- 

 ten Spektralgebiets keine erkennbare Ähnlichkeit. Reflexionsinaxima 

 des Natriumtrikalium-Sulfats liegen bei etwa öo'ju für den ordentlichen 

 und bei 15 und 66 n für den außerordentlichen Strahl. Außerdem 



